%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢结构制作加工技术要求—— 焊接检验一般规定
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 焊接完毕、且焊缝应冷却到环境温度后，应对所有焊缝进行外观检测。
  \item 采用目测方法进行外观检测，直接目视检测时，眼睛与被检工件表面的距离不应大于 \qty{600}{mm}，视线与被检工件表面所成的夹角不应小于 \ang{30}，并从多个角度对工件进行观察。
  \item 对细小缺陷进行鉴别时，可使用 2 倍～6 倍的放大镜。裂纹的检查，宜采用不低于 5 倍的放大镜并在合适的光照条件下进行，必要时可采用磁粉探伤或渗透探伤检测。
  \item 对焊缝的外形尺寸可用焊缝检验尺进行测量。
  \item 被测工件表面的照明亮度不宜低于 \qty{160}{\lux}；当对细小缺陷进行鉴别时，照明亮度不应低于 \qty{540}{\lux}。
  \item 焊缝的外观质量应满足\JTG*{3650}的规定。外观检查不合格的焊缝，应进行修补并打磨匀顺。
\end{enumerate}
